642 AN A LYS H DES SUBSTANCES MINÉRALES 



Le silicate est pulvérisé ou porphyrisé, selon son degré de 

 résistance. 11 est parfois utile de le calciner faiblement pour 

 faciliter l'attaque; c'est le cas pour les argiles et les kaolins, 

 que l'acide sulfurique attaque ensuite complètement. 



On traite dans une capsule de platine par l'acide étendu, et on 

 laisse agir plusieurs heures à température modérée, en remuant 

 souvent. L'acide sulfurique concentré agirait d'abord plus 

 énergiquement, mais son action serait arrêtée par le dépôt des 

 sulfatesformés. Quand l'action paraîtneplus faire de progrès vers 

 100°, on chauffe lentement jusqu'au rouge sombre, de manière 

 à chasser très doucement l'eau et une partie de l'acide sulfu- 

 rique. 



L'évaporalion doit être faite avec les plus grandes précau- 

 tions, pour éviter un entraînement ou des projections. L'opé- 

 ration est de celles qu'il faut surveiller avec soin. 



La matière desséchée, contenant la silice déshydratée, des 

 sulfates et des oxydes, est reprise par l'acide chlorhydrique 

 chaud et concentré; après quelques minutes de contact, on 

 étend d'eau chaude et on laisse macérer un quart d'heure 

 à une douce chaleur en remuant fréquemment, pour redis- 

 soudre les oxydes. 



On lave longtemps à l'eau bouillante pour dissoudre tous 

 les sulfates. La silice est pulvérulente, facile à laver; on 

 la sèche, calcine et pèse avec les précautions déjà indi- 

 quées. 



11 faut vérifier sa pureté, car elle peut être mélangée de sul- 

 fates insolubles ou peu solubles. Pour cela, on la fait chauffer 

 pendant vingt-quatre heures à température voisine de l'ébul- 

 lition, dans une dissolution concentrée de carbonate de sodium 

 qui dissout la silice et transforme les sulfates en carbonates inso- 

 lubles; on s'aperçoit donc de la présence des sulfates à la for- 

 mation d'un dépôt blanc; on le lave à l'eau bouillante, on traite 

 par l'acide azotique étendu et on ajoute à la liqueur un peu 

 d'acide sulfurique ; on évapore à sec, calcine etpèseles sulfates. 

 On peut ainsi corriger avec assez d'exactitude le poids trouvé 

 pour la silice. Il est plus simple encore de volatiser la silice 



